Source: http://docplayer.es/3691770-Parte-3-requisitos-constructivos.html
Timestamp: 2017-09-26 17:13:18
Document Index: 384222725

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4']

PARTE 3 - REQUISITOS CONSTRUCTIVOS - PDF
Download "PARTE 3 - REQUISITOS CONSTRUCTIVOS"
1 PARTE 3 - REQUISITOS CONSTRUCTIVOS CAPÍTULO 4. CRITERIOS Y CONTROL DE CONFORMIDAD DEL HORMIGÓN 4.0. SIMBOLOGÍA f c f ci f cm f cm3 s n resistencia especificada a la compresión del hormigón, en MPa. resistencia de un ensayo, en MPa. media aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia, en MPa. resistencia media móvil de cada serie de tres ( 3 ) ensayos consecutivos, en MPa. desviación estándar de los resultados de los ensayos de resistencia, en MPa REQUISITOS GENERALES Los criterios de conformidad son las disposiciones destinadas a establecer si el hormigón que se colocó en una estructura cumple con los requisitos especificados por este Reglamento y los Documentos del Proyecto. Los criterios de conformidad contenidos en este capítulo están referidos a las propiedades del hormigón fresco y del hormigón endurecido El control de conformidad constituye el conjunto de acciones y decisiones destinadas a la recepción del hormigón, aplicando los criterios de conformidad. Se basa en la realización de ensayos normalizados que miden las propiedades del hormigón especificadas en los Documentos del Proyecto. Dichos ensayos se deben realizar a partir de muestras extraídas en obra bajo la responsabilidad del Director de Obra. Los ensayos a realizar sobre dichas muestras también son responsabilidad del Director de Obra. En ningún caso, los resultados de los ensayos y registros de control interno y/o externo de la planta elaboradora eximirán al Director de Obra de realizar los ensayos de Control de Conformidad que le corresponden de acuerdo con el presente Capítulo El plan de muestreo y ensayos y los criterios de conformidad a aplicar se indican en los artículos 4.2, 4.5. y 4.6. inclusive. Cuando en un Proyecto sea necesario incrementar el muestreo y los ensayos, ello se debe establecer en los Documentos del Proyecto Los criterios de conformidad establecidos en este Reglamento tienen en cuenta los sistemas de control de producción correspondientes a la elaboración del hormigón y los controles de conformidad realizados por el Director de Obra. Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-65
2 Este Reglamento establece dos modos de control de conformidad a ser aplicados a diferentes modos de producción, puesta en obra y control de producción del hormigón. Dichos modos se describen a continuación: Modo 1. El hormigón es producido en una planta productora que opera con un sistema de calidad. La planta elaboradora puede estar instalada dentro o fuera del recinto de la obra. El Director de Obra tiene acceso al control de producción de la planta y conoce sus registros. El control de conformidad se realiza de acuerdo con el artículo Modo 2. El hormigón es producido en condiciones que no satisfacen los requisitos establecidos para el Modo 1. El control de conformidad se realiza de acuerdo con el artículo Ensayos para verificar la resistencia especificada Se deben realizar ensayos de resistencia de rotura a la compresión utilizando probetas cilíndricas normales de 15,0 cm de diámetro y 30,0 cm de altura, las que deben ser moldeadas y curadas de acuerdo con lo establecido en las normas IRAM 1534 ó Las probetas deben ser ensayadas a compresión hasta la rotura, de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM La edad de ensayo debe ser la edad de diseño de acuerdo con el artículo Si la totalidad de las partículas del agregado grueso que se utiliza para elaborar el hormigón pasan por el tamiz de 26,5 mm, se puede determinar su resistencia de rotura a la compresión por ensayo de probetas cilíndricas normales de 10,0 cm de diámetro y 20,0 cm de altura, moldeadas, curadas y ensayadas según las normas IRAM indicadas precedentemente. En este caso, no se debe efectuar corrección de los resultados de ensayo por tamaño de la probeta Se debe adoptar como resultado de un ensayo (f ci ) al valor que se obtiene como promedio de las resistencias de, como mínimo, dos (2) probetas cilíndricas normales, moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. Se debe cumplir que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo que constituye cada ensayo, sea menor del 15 % de la resistencia media de las probetas que constituyen el grupo. Si dicho valor resultara mayor, se debe rechazar el ensayo correspondiente y se deben investigar los procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas, con el objeto de analizar si los mismos se están realizando en un todo de acuerdo con las normas. En el caso de que el grupo esté constituido por tres (3) probetas, si la diferencia entre las resistencias extremas es mayor del 15 %, pero las resistencias de dos (2) de ellas difieren en menos del 10 % con respecto a su resistencia promedio, se puede descartar el tercer resultado y aceptar el ensayo, tomando como resistencia del mismo el promedio de las dos aceptadas CONFORMIDAD CON LA RESISTENCIA ESPECIFICADA Requisitos generales La conformidad de la resistencia del hormigón colocado en una parte o en toda la estructura se debe determinar mediante resultados de ensayos de probetas moldeadas con muestras de hormigón extraídas en la planta elaboradora y/o a pie de obra. Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-66
3 Ensayos para verificar la resistencia especificada Para juzgar la resistencia del hormigón que se colocó en los encofrados o moldes (resistencia potencial), se moldearán como mínimo dos (2) probetas, identificándose el elemento y el sector en donde se colocará el hormigón que ellas representan. El moldeo, acondicionamiento y ensayo se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo A los efectos indicados en los artículos y , se deben agrupar los elementos estructurales de igual f c en conjuntos sucesivos denominados lotes. La conformidad de la resistencia se debe determinar para cada lote, salvo excepción debidamente justificada. La conformación de los lotes se indicará en los Documentos del Proyecto, pero será igual o menor que la establecida en el artículo Dimensión de lotes y extracción de muestras En Modo 2, la dimensión de los lotes debe ser igual o menor que la indicada en la Tabla En el Modo 1, la dimensión de los lotes debe ser igual o menor que dos veces la indicada en la Tabla 4.1, siempre que se den las siguientes condiciones: el número mínimo de lotes sea igual o mayor que 3. en el caso de que algún lote resulte no conforme, se pasará a utilizar los límites de la Tabla 4.1 sin reducción hasta que cuatro lotes seguidos resulten conformes. Tabla 4.1. Dimensiones máximas de lotes para el Modo 2 de control de conformidad Límite superior Estructuras que tienen elementos comprimidos (1) Tipo de elementos estructurales Estructuras que tienen sólo elementos solicitados a flexión (2) Estructuras Macizas (3) Volumen de hormigón 100 m m m 3 Número de pastones Superficie construida 500 m m Número de plantas 2 2 (1) Elementos comprimidos como: pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc. (2) Esta columna incluye entrepisos de hormigón sobre pilares metálicos, tableros, muros de sostenimiento, etc. (3) Este límite no es de aplicación a edificios. Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-67
4 En el Modo 1, cuando un conjunto de elementos estructurales posea dimensiones mayores que el doble de los límites de la Tabla 4.1, se puede considerar que dichos elementos estructurales constituyen un lote único si se cumple que: son hormigonados durante una misma jornada de trabajo en forma continuada, salvo interrupciones mayores de 3 h. en su hormigonado se utiliza un mismo tipo de hormigón elaborado con los mismos materiales El número de muestras a extraer debe ser igual o mayor que el mayor valor resultante de aplicar las siguientes frecuencias: cinco (5) muestras por lote. tres (3) muestras por planta de edificio. para los casos previstos en el artículo , una (1) muestra cada 100 m 3 de hormigón y no menos de cinco (5) muestras. En cada muestra se debe realizar como mínimo un ensayo (dos probetas) a la edad de diseño Criterios de conformidad para el Modo 1 de Control Los criterios de conformidad para el Modo 1 de control se indican en el artículo Estos criterios sólo se pueden aplicar si la planta posee un sistema de gestión de la calidad y se cumplen las condiciones establecidas en los artículos a inclusive Campo de validez La Planta Elaboradora satisface una de las dos alternativas siguientes: a) Está instalada en el mismo recinto físico de la obra, opera de acuerdo con las prescripciones del artículo y el Director de Obra supervisa directamente el sistema de control de producción. b) Está instalada fuera del recinto físico de la obra, posee un sistema de calidad certificado por un organismo acreditado por el OAA (Organismo Argentino de Acreditación) y opera de acuerdo con lo especificado en los artículos y Dicho sistema de calidad deberá cumplir con las exigencias del Anexo al Capítulo 4. Como alternativa a lo expresado en el párrafo anterior, se podrá certificar un sistema de calidad que cumpla con ISO 9001 y todo lo exigido en este Reglamento. La entidad certificante deberá certificar que el sistema de calidad de la Planta, sus actividades y los hormigones producidos cumplen con los requisitos establecidos en este Reglamento, específicamente con este Capítulo 4. Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-68
5 El certificado se otorgará a cada Planta y será intransferible, inclusive entre plantas elaboradoras que pertenezcan a una misma organización. El certificado otorgado no sustituirá todas las responsabilidades establecidas por la legislación vigente a nivel nacional, provincial o municipal que sean de aplicación Condiciones en que opera la Planta Elaboradora En cualquiera de las alternativas exigidas en el artículo , la operación de la Planta Elaboradora debe incluir las siguientes condiciones: El hormigón se elabora en forma continua. Se realiza el control de recepción de los materiales y la verificación periódica de sus características de empleo. El acopio de los materiales debe asegurar la producción continua del hormigón y garantizar que se mantengan las características originales de todos los materiales ingresados a la Planta, evitando su segregación y contaminación o deterioro. Las cantidades de materiales acopiados deben ser suficientes para una producción mínima de 2 días. Medición de todos los materiales en masa. Registro continuo de pesadas y verificación periódica de los equipos de pesado y de las mezcladoras. Mezcla dosificada racionalmente, con corrección de materiales por humedad. Muestreo periódico del hormigón y seguimiento de sus propiedades en estado fresco y de la resistencia a la edad de diseño, y a una edad anterior que se pueda correlacionar con la de diseño. El control de producción se basa en el seguimiento de la resistencia utilizando matemática estadística y cartas de control. Determinación de la resistencia media, desviación normal y resistencia característica con un mínimo de 30 resultados de ensayos. Utilización de tablas y gráficos de control tales como: valores individuales, media móvil, característica móvil, "cusum", etc., que permitan el seguimiento de las variaciones de resistencia, con detección de variaciones de tendencias de variables sesgadas. Cálculo periódico de la resistencia característica y de la desviación estándar Cuando el hormigón se elabore según la alternativa descripta en el artículo b), se deberán cumplir además los siguientes requisitos: a) la Planta Elaboradora suministrará a la Dirección de Obra copia de los registros de control de producción y de los protocolos de ensayos correspondientes a la elaboración del tipo de hormigón del cual se realizó el suministro a la Obra. Dicha Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-69
6 información estará certificada por el responsable de la Gerencia de Calidad de la Planta Elaboradora o su equivalente. b) la Dirección de Obra tendrá libre acceso a la Planta Elaboradora y a sus registros de calidad Los resultados del control de producción de la Planta, obtenidos por aplicación del artículo , deben demostrar que la media aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia correspondientes al tipo de hormigón del cual proviene el lote que se evalúa, es igual o mayor que la resistencia especificada más 1,28 por la desviación estándar. f cm f c + 1,28 s n (4-1) La desviación estándar debe ser calculada de acuerdo con el artículo , utilizando resultados de ensayos correspondientes a un período mayor de tres meses. Dicho período será anterior al que se evalúa. El valor de la desviación estándar así determinado puede ser aplicado al período subsiguiente siempre que el valor móvil de los últimos quince ensayos se mantenga acotado dentro del rango 0,63 s n - 1,37 s n. En caso contrario se calculará la desviación estándar con los últimos resultados de ensayos correspondiente al período de obra en análisis, en el cual se verifique que todo el hormigón de una misma clase pertenece a la misma población, con distribución de frecuencias aproximadamente simétrica Cumplidas las condiciones establecidas en los artículos a , la recepción del lote se debe hacer exclusivamente con los resultados de los ensayos que se indican en el artículo Se considera que el hormigón evaluado posee la resistencia especificada cuando: a) La resistencia media móvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos consecutivos cualesquiera, es igual o mayor que la resistencia especificada. f cm3 f c (4-2) b) El resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia especificada menos 3,5 MPa. f ci f c 3,5 MPa (4-3) Cuando no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los artículos a se debe pasar al Modo 2 de Control de Conformidad Criterios de conformidad para el Modo 2 de Control En este caso se debe evaluar el hormigón perteneciente a una misma clase, recibido durante un intervalo de tiempo durante el cual la entrega en obra ha sido continua, salvo Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-70
7 interrupciones menores de tres horas. La resistencia de dicho hormigón se evalúa con un número reducido de ensayos realizados de acuerdo con el artículo Se considerará que todo el hormigón evaluado posee la resistencia especificada si se cumplen las dos condiciones siguientes: a) La resistencia media móvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos consecutivos, correspondientes al hormigón evaluado, es igual o mayor que la resistencia especificada más 5 MPa. f cm3 f c + 5 MPa (4-4) b) El resultado de cada uno de los ensayos será igual o mayor que la resistencia especificada: f ci f c (4-5) Determinación del volumen de hormigón no conforme Cuando alguno de los valores individuales, o de las medias móviles, no cumplen los criterios de conformidad correspondientes, se debe acotar el volumen de hormigón representado por las muestras defectuosas. A tal efecto se debe considerar que: a) Si una o más medias móviles no cumplen con el criterio de conformidad que le corresponde según el modo de control adoptado, se considerará defectuoso todo el hormigón recibido durante el período comprendido entre la extracción de la primera y la última muestra utilizadas en el cálculo de las medias móviles defectuosas. b) Si un ensayo individual no cumple con el criterio de conformidad de los valores individuales, se considerará defectuoso a todo el hormigón recibido durante el período comprendido entre la extracción de las muestras anterior y posterior más próximas a la defectuosa, cuyos resultados individuales satisfagan el criterio de conformidad de los valores individuales JUZGAMIENTO DE LA RESISTENCIA PARA VALORAR EL GRADO DE ENDURECIMIENTO DEL HORMIGON Campo de validez Este artículo contempla los casos en que se requiere conocer el grado de endurecimiento del hormigón (desarrollo de resistencia in situ), para poder valorar: las condiciones de protección y de curado del hormigón. la oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado y desapuntalamiento. Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-71
8 la resistencia del hormigón como requisito previo para aplicar cargas a la estructura. la resistencia del hormigón para iniciar el movimiento y traslado de los elementos premoldeados. otras condiciones que sean necesarias por circunstancias propias de la estructura o de su construcción. El grado de endurecimiento se debe determinar mediante probetas moldeadas de acuerdo con el artículo ó aplicando el método de madurez indicado en el artículo En cualquiera de los casos, además, se deben moldear y ensayar probetas de acuerdo con lo especificado en el artículo Ensayo de probetas moldeadas Para juzgar el grado de endurecimiento se deben moldear y ensayar probetas de hormigón adicionales a las requeridas en el artículo 4.2. El grado de endurecimiento se debe determinar, como mínimo, con el promedio de dos (2) ensayos provenientes de igual número de pastones distintos empleados en la construcción de los elementos estructurales. A ese efecto se deben cumplimentar las siguientes condiciones: a) Se moldearán grupos de dos (2) probetas adicionales cada uno (un ensayo), con muestras extraídas del mismo hormigón que se colocó en los elementos estructurales a verificar. Es aconsejable moldear también dos (2) probetas para ensayar según las condiciones establecidas en el artículo 4.2. b) La cantidad de grupos de probetas adicionales dependerá de las variables a controlar de acuerdo con el artículo , de las diferentes edades de ensayo a que se realizarán los controles y de la importancia del elemento estructural. En hormigón pretensado es aconsejable realizar estos controles sobre cada elemento estructural. c) Las probetas serán moldeadas y ensayadas según las normas IRAM 1524 y d) Después de moldeadas, las probetas adicionales serán mantenidas junto a los elementos estructurales que representan y serán sometidas al mismo curado Aplicación de la madurez del hormigón Como alternativa a lo especificado en el artículo se puede utilizar la madurez del hormigón. El endurecimiento alcanzado aplicando el criterio de madurez se puede evaluar comparando la madurez desarrollada por el hormigón colocado en la estructura con la madurez correspondiente al hormigón curado en condiciones de laboratorio. La madurez del hormigón se calcula aplicando la siguiente expresión: Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-72
9 M = (T + 10) Δ t siendo: M T Δ t la madurez en grados centígrados por hora o grados centígrados por día. la temperatura en el interior del hormigón en grados centígrados. la duración del curado a la temperatura T, expresada en horas o días. Este Reglamento considera que el hormigón colocado en la estructura ha desarrollado la resistencia requerida o tiene el curado especificado, cuando su madurez (en el sitio) sea igual a alguna de las indicadas a continuación, según corresponda: la madurez necesaria para alcanzar la resistencia requerida en condiciones de curado de laboratorio. la madurez del hormigón curado en condiciones de laboratorio hasta la edad especificada 4.4. VERIFICACIONES A REALIZAR CUANDO UN LOTE NO POSEE LA RESISTENCIA POTENCIAL ESPECIFICADA Esta verificación es de exclusiva aplicación para estructuras en construcción, en las que la evaluación de acuerdo con el artículo 4.2 haya indicado lotes no conforme. Esta verificación no puede ser aplicada a estructuras existentes o a estructuras en construcción en las que se carezca de resultados de ensayos de probetas moldeadas Si la evaluación de acuerdo con el artículo 4.2 indica que un lote o fracción de un lote es no conforme, se debe proceder de la siguiente forma: a) se debe acotar el lote o fracción del lote no conforme. b) se debe extraer una cantidad de testigos de hormigón igual o mayor que el doble del número de muestras indicada en el artículo c) la extracción y los ensayos de los testigos deben ser realizados bajo la supervisión de la Dirección de Obra. d) los testigos deben ser extraídos en lugares que no afecten la estabilidad de la estructura, empleando un equipo que asegure la extracción de muestras no alteradas del hormigón de la estructura. e) la extracción de los testigos, su preparación para el ensayo de resistencia y la corrección de los resultados por esbeltez, se debe realizar según la norma IRAM El ensayo a la compresión se realizará según la norma IRAM Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-73
10 f) el diámetro de los testigos debe ser igual o mayor que tres (3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso, y no menor de 7,5 cm. La relación altura/diámetro debe ser en lo posible igual a 2, y nunca menor de Este Reglamento considera que el hormigón representado por los testigos extraídos y ensayados, de acuerdo con los artículos y 4.4.2, posee la resistencia especificada si se cumplen las siguientes condiciones: Modo 1 de Control a) La resistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0,75 de la resistencia especificada. f' ci 0,75 f' c (4-6) b) La resistencia media de los testigos extraídos del elemento estructural o del sector de la estructura de hormigón que se analiza, es igual o mayor que 0,85 de la resistencia especificada. f cm 0,85 f' c (4-7) Modo 2 de Control a) La resistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0,75 de la resistencia especificada. f' ci 0,75 f' c (4-8) b) La resistencia media de los testigos extraídos del elemento estructural o del sector de la estructura de hormigón que se analiza es igual o mayor que 0,85 de la resistencia especificada más 5 MPa. f cm 0,85 ( f' c + 5 MPa) (4-9) Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-74
11 4.5. CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS DE DURABILIDAD Requisitos generales Este Reglamento considera que el hormigón colocado en una parte o en toda la estructura es conforme por durabilidad y verifica los requisitos establecidos en el artículo 2.2., cuando: los agregados cumplen con los requisitos de durabilidad establecidos en el Capítulo 3. cuando se deben utilizar cementos con propiedades especiales y los mismos cumplen los requisitos de durabilidad correspondientes. el conjunto cemento-agregados no presenta expansiones perjudiciales de acuerdo con el artículo el hormigón es conforme por resistencia de acuerdo con el artículo 4.2. el hormigón es conforme por razón agua/cemento de acuerdo con el artículo el hormigón es conforme por su contenido de aire incorporado de acuerdo con el artículo la mezcla de hormigón utilizada cumple con el requisito de succión capilar y/o de penetración de agua, según corresponda, de acuerdo con el artículo Criterios de conformidad para la razón agua-cemento Cuando se exija una razón agua/cemento máxima, ella se debe verificar a partir de los pesos de los materiales empleados en la producción de los pastones. Los valores de las pesadas deben ser tomados de los registros impresos o relevados de los equipos de pesada. En la determinación del contenido de agua, se debe considerar la humedad superficial y el agua absorbida de los agregados. El agua absorbida por los agregados se debe determinar para un tiempo de inmersión de veinticuatro horas. En caso de agregados muy absorbentes dicha determinación se debe realizar también para un tiempo de inmersión de 60 min La determinación de la razón agua/cemento se efectuará como mínimo en las siguientes ocasiones: al comienzo del proceso de hormigonado de cada día, al menos en los cinco primeros pastones consecutivos. dos (2) veces por día. cuando se detecten variaciones importantes en la humedad superficial de los agregados. luego de obtener un resultado de ensayo no conforme, al menos en los tres (3) pastones consecutivos siguientes. Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-75
12 Un resultado de control de la razón agua/cemento se considera no conforme cuando la misma excede en 0,02 al valor especificado Cuando se obtiene un resultado de ensayo de control no conforme, se debe considerar que el pastón bajo control es no conforme respecto de la razón agua/cemento CONFORMIDAD DE LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO Extracción de muestras de hormigón fresco La extracción de las muestras del hormigón fresco se debe efectuar en la boca de descarga de los equipos mezcladores fijos y/o motohormigoneros, en la forma y condiciones que establece este Reglamento Cada muestra de hormigón fresco se debe extraer de un pastón distinto elegido al azar, o de acuerdo con un plan de muestreo elaborado previamente a la iniciación de las operaciones de hormigonado El volumen de la muestra, una vez homogeneizada, debe ser como mínimo superior en un 40 % al volumen necesario para realizar todos los ensayos de control previstos, incluyendo en ellos al moldeo de las probetas para ensayos de resistencia Para hormigoneras fijas, la muestra de hormigón fresco se debe extraer del volumen del pastón en algún momento después de haberse descargado el 15 % del total y antes de que se haya descargado el 85 % del volumen del pastón. La muestra se debe obtener introduciendo un recipiente estanco que atraviese toda la corriente de descarga En el caso del hormigón elaborado transportado por equipos motohormigoneros, la muestra se extraerá de la motohormigonera luego de haberse descargado como mínimo el primer cuarto de metro cúbico del pastón y antes de la descarga del último cuarto de metro cúbico. Las muestras se tomarán en la canaleta de descarga. A tal efecto el productor facilitara al usuario la obtención de dichas muestras, con excepción de la provisión de los elementos para la ejecución de los ensayos. Será de aplicación la norma IRAM 1541, en todo aquello que no se oponga a este Reglamento El plan de muestreo diario se debe establecer para cada clase de hormigón elaborado bajo las mismas condiciones y materiales componentes, de acuerdo con lo indicado en este Reglamento. El número de muestras a extraer debe ser función del volumen de hormigón a colocar y del tiempo previsto de hormigonado. El plan de muestreo mínimo a cumplimentar se indica en los artículos correspondientes al criterio de conformidad de cada propiedad en evaluación Metodología del control La determinación y control de cada parámetro del hormigón fresco por medio de ensayos se debe efectuar como mínimo en las siguientes ocasiones: al comienzo del proceso de hormigonado de cada día, al menos en los cinco (5) primeros pastones consecutivos. Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-76
13 cuando hubiese transcurrido 2 h de la última determinación. cuando se efectúe la toma de muestras para moldear probetas de control de resistencia. luego de obtener un resultado de ensayo no conforme, al menos en los tres (3) pastones consecutivos siguientes Si efectuado el ensayo se obtiene un valor del parámetro de control dentro del rango establecido para ese parámetro en este Reglamento, según se indica en los artículos siguientes, se debe considerar que el pastón es conforme respecto al parámetro del hormigón fresco ensayado. Si el resultado obtenido se encuentra fuera del rango establecido se considerará que el resultado de ensayo de control es no conforme Cuando se obtiene un resultado de ensayo de control no conforme, se debe proceder a obtener otra muestra del mismo pastón y a repetir la determinación. Si en este segundo ensayo se obtiene un resultado nuevamente no conforme, se debe considerar que el pastón bajo control es no conforme respecto del parámetro del hormigón fresco ensayado. Si ese segundo resultado de ensayo está dentro del rango establecido para ese parámetro en este Reglamento, se considerará que el pastón es conforme respecto al parámetro del hormigón fresco ensayado y que cumple con la especificación que corresponde Criterios de conformidad para la consistencia del hormigón Durante las operaciones de hormigonado se debe controlar visualmente la consistencia del hormigón fresco en todos los pastones, comparando el pastón bajo control con el aspecto normal del hormigón de la consistencia especificada La determinación y control de la consistencia del hormigón fresco por medio de ensayos se debe efectuar, como mínimo, de acuerdo con lo indicado en el artículo ; cuando exista duda en el control visual efectuado de acuerdo con el artículo y cuando se efectúe el control del contenido de aire, la temperatura de colocación y/o la determinación de la masa por unidad de volumen del hormigón fresco, indistintamente Se debe considerar que un resultado de ensayo de consistencia es no conforme cuando el resultado obtenido no cumpla con lo especificado en el artículo Los pastones no conformes por su consistencia serán rechazados Criterios de conformidad para el contenido de aire en el hormigón La determinación y control del contenido de aire en el hormigón fresco por medio de ensayos se debe efectuar como mínimo, de acuerdo con lo indicado en el artículo El ensayo para la determinación del contenido de aire total del hormigón fresco se debe realizar inmediatamente antes de ser colocado en los encofrados, luego de efectuado su transporte al sitio. Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-77
14 Un resultado de ensayo del contenido de aire incorporado se debe considerar como no conforme cuando el resultado obtenido esté por fuera de los límites establecidos en la Tabla Los pastones con resultados no conformes en el contenido de aire, luego de efectuar el proceso indicado en el artículo , deben ser rechazados Criterios de conformidad para la temperatura del hormigón fresco La temperatura del hormigón fresco, se debe controlar en el momento de verterlo en los encofrados, cuando se cumplan las condiciones establecidas en este Reglamento para tiempo frío o caluroso, de acuerdo con los artículos y respectivamente, o cuando se hubiere especificado una temperatura de colocación por características particulares en la estructura La determinación de la temperatura del hormigón fresco se debe efectuar como mínimo de acuerdo con lo indicado en el artículo Un resultado de ensayo de temperatura del hormigón fresco se debe considerar como no conforme cuando el valor obtenido esté por fuera de los límites establecidos en el artículo para el hormigonado en tiempo frío; en el artículo , para el hormigonado en tiempo caluroso; o en la documentación del Proyecto según corresponda Los pastones con resultados no conformes por su temperatura de colocación, luego de efectuar el proceso indicado en el artículo , deben ser rechazados Criterios de conformidad para la masa de la unidad de volumen del hormigón fresco Cuando se haya especificado la masa por unidad de volumen del hormigón fresco, por características particulares en la estructura o como medio de control para apreciar variaciones en el contenido unitario de cemento y en la uniformidad de la composición del hormigón, se debe verificar su valor mediante el ensayo establecido en la norma IRAM La determinación de la masa por unidad de volumen del hormigón fresco se debe efectuar como mínimo de acuerdo con lo indicado en el artículo Un resultado de ensayo de masa por unidad de volumen del hormigón fresco se considera como no conforme cuando el resultado obtenido difiera en más o en menos un dos por ciento (2 %) de la masa unitaria teórica de la mezcla propuesta Los pastones con resultados no conformes en la masa por unidad de volumen del hormigón fresco, luego de efectuar el proceso indicado en el artículo , deben ser rechazados Criterios de conformidad para el contenido de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 µm El contenido de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 µm se debe verificar a partir de los pesos de los materiales empleados en la producción de los Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-78
15 pastones. Los valores de las pesadas deben ser tomados de los registros impresos o relevados de los equipos de pesada La determinación del contenido de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 µm, se debe efectuar como mínimo en las siguientes ocasiones: al comienzo del proceso de hormigonado de cada día, al menos en los cinco (5) primeros pastones consecutivos. cuando visualmente o al determinar la consistencia del hormigón, se detecte segregación o variaciones importantes en su contenido de finos. luego de obtener un resultado de ensayo no conforme, al menos en los tres (3) pastones consecutivos siguientes Un resultado del control del contenido de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 µm se considera como no conforme, cuando el mismo es menor que el valor especificado en la Tabla Cuando se obtiene un resultado de ensayo de control no conforme, se debe considerar que el pastón bajo control es no conforme respecto del contenido de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 µm Criterio de conformidad para el requisito de exudación del hormigón Cuando el hormigón debe cumplir con los requisitos de exudación de acuerdo con el artículo , se debe verificar su valor mediante el ensayo establecido en la norma IRAM La determinación de la capacidad y velocidad de exudación, se debe efectuar como mínimo en las siguientes ocasiones: cuando se utilice una mezcla por primera vez en obra. cuando se cambie alguno de los componentes de la mezcla. cuando visualmente se detecte exudación excesiva en la mezcla La exudación se considera como no conforme, cuando la capacidad y/o la velocidad de exudación sean mayores que los valores especificados Obtenido un resultado de ensayo de control no conforme, se considera que la mezcla es no conforme respecto de la exudación Criterios de conformidad para otras propiedades del hormigón exigidas en los Documentos del Proyecto Cuando los Documentos del Proyecto exijan que el hormigón posea otras propiedades, además de las indicadas taxativamente en este Reglamento, en los Documentos del Proyecto se deben establecer también los correspondientes criterios de conformidad. Reglamento CIRSOC 201 Cap. 4-79
16 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Cap. 4-80